Ueber das System Ca C 3 — Na AI Si 4 etc. 



51 



tretenden Kristallarten. Der Nephelin in diesen entspricht 

 durchaus den früher von N. L. Bowen (1. c.) angegebenen Ver- 

 hältnissen. Seine geringe Doppelbrechung und Lichtbrechung 

 ist diagnostisch von großem Werte zwecks Unterscheidung 

 von dem Silikocarbonate 3Ne . CaC0 3 , welches als ein Typus 

 der Cancrinitgruppe zu betrachten ist und deshalb in dieser 

 Mitteilung schlechtweg als Cancrinit bezeichnet werden möge. 

 Schon bei der erstmaligen Beobachtung dieses interessanten 

 Silikocarbonates mußte es durch seine stärkere Doppelbrechung 

 gegenüber dem Nephelin bei gleichem einachsig negativem 

 Charakter auffallen, sich aber von Calcit durch seine geringe 

 Lichtbrechung unterscheiden. An Einzelkristallen im Pulver- 

 präparate erkennt man vorzüglich ihren prismatischen nach 

 der Hauptachse gestreckten Habitus, die Ähnlichkeit mit 

 dem natürlichen Cancrinit, von dem sie aber durch eine höhere 

 Lichtbrechung etwas abweichen; es wurde nach der Immer- 

 sionsmethode in Mischungen von Nitrobenzol (n = 1,5529 für 

 Na-Licht)und Pyridin (n= 1,5038) bestimmt oj = 1,550 ±0,003; 

 8 = 1,519 ± 0,003. Die nach der Basisfläche (0001) orien- 

 tierten Querschnitte in einzelnen Dünnschliffen zeigten mit- 

 unter gute konoskopische Bilder ; häufig sind auch radial- 

 strahlige Anordnungen der prismatischen Kristalle. Im 

 einzelnen interessieren noch folgende Angaben von Dünnschliff- 

 untersuchungen an den Schmelzen: 



Bei einem Präparate der Schmelze No. 4 beobachtete man 

 sehr deutlich, wie der Calcit primär in großen derben Kri- 

 stallen ausgeschieden war und die eutektische Grundmasse, 

 die auf Hohlräumen besonders schöne größere Cancrinitkristalle 

 ausbildete, sich dazwischen einnistete. In der Schmelze von 

 Versuch 1 überwiegt der Calcit so bedeutend, daß man zu- 

 nächst praktisch im Dünnschliffbilde überhaupt nichts von 

 Cancrinit wahrzunehmen vermeint, während die Prüfung des 

 Pulvers sofort dessen Anwesenheit ergibt. 



Eine Mischung mit mehr Nephelin als der theoretischen 

 Zusammensetzung des Cancrinits selbst entspricht (6) wurde in 

 einem ersten Vorversuche bis 1 290° erhitzt. Eine Diskontinuität 

 der Erhitzungskurve bei ca. 1250—1255° fiel deutlich auf ; eine 

 vorhergehende bei 1220° ist wenig ausgeprägt, sie entspricht wohl 

 einem Restphänomen der eutektischen Schmelzung. Äußerlich 



4* 



